538 



H. T.E CHATELIER — LES ALLIAGES MÉTALLIQUES 



peul supposer que leur dure(é est inlernicdiairc 

 entre celles des métaux constituants et varie sui- 

 vant leurs proportions relatives. Pour comparer la 

 dureté des différents alliages, Crace-Calvert mesu- 

 rait l'elTort nécessaire pour y faire pénétrer une 

 pointe d'acier donnée d'une quantité déterminée. 

 Voici, à litre d'exemple, la reprod uction des résultats 

 de deux séries d'expériences relatives, l'une aux 

 alliages du zinc et de Tétain, l'autre du cuivre et 

 de lélain ^Tableau IL. Une colonne donne les efforts 

 observés, l'autre les effets calculés par la règle des 

 mélanges en partant de la composition chimique, 

 l/uuilé employée pour exprimer les efforts a été 

 choisie de telle sorte que le chiffre correspondant 

 à la fonte grise soil égal à l.OUO. 



Tableau II 



On voit que, dans le cas des alliages de ^inc et 

 d"étain, l'accord du calcul et de l'expérience est 

 assez satisfaisant; pour les alliages du cuivre et de 

 l'étain, au contraire, il n'y a aucune cnncordance. 

 Il semble donc, à première vue, n'y avoir aucune 

 conclusion générale à déduii'e de ces expériences 

 contradictoires. Mais si, au lieu d'envisager isolé- 

 ment le mémoire de Crace-Calvert, on le rapproche 

 des autres recherches faites depuis sur les mêmes 

 métaux, la conclusion est tout autre. Les expé- 

 riences plus récentes montrent en effet que, si 

 l'alliage zinc-élain est bien constitué ])ar la juxta- 

 position de cristaux de zinc el d'étain, il en est 

 tout autrement pour les alliages de cuivre et d'étain 

 dans lesquels existe une combinaison définie répon- 

 dant à la formule Cu^Sn. Les alliages riches en 

 étain sont constitués par la juxtaposition de cris- 

 taux d'étain et de la combinaison en question; 

 ceux riches en cuivre renferment du cuivre el la 

 même combinaison. Le calcul de la dureté doit 

 donc en réalité, être fait dans le premier cas en 

 partant des chiffres relatifs à l'élain et à la combi- 

 naison ; dans le second cas relatifs à la combinaison 

 et au cuivre. En attribuant à celte cnuibinaison le 

 nombre loOO, on aurail, enliv le calcul et l'expé- 



I rience, un accord analogue à celui qui existe piud- 

 les alliages d'étain el de zinc. 



I II semble donc bien exister une relation directe 

 entre la dureté d'un alliage et sa constitution chi- 

 mique. Ln tous cas, cet exemple suflità montrer que 

 les combinaisons délinies des alliages métalliques 

 ont une inilucnce capitale s((c leurs propriétés 



1 mécaniques. 



Aiiah/sr i-hiiiiiqiir iiiimi'diiilr.-- Les uiétliotles chi- 

 i miques auraient pu être appli(|uées les premières à 

 I l'étude de la conslitution chimique des alliages; 

 en fait, ce sont les dernières que l'on ait songé à 

 utiliser. Pour isoler les combinaisons délinies 

 existant dans les alliages, on peut employer des 

 procédés analogues à ceux que met en œuvre l'a- 

 nalyse organique immédiate, (iénéralement les 

 combinaisons sont moins facilement attaquables 

 que le plus attaquable des éléments constituants; 

 on pourra donc, dans un alliage préi)aré avec un 

 excès du métal le plus attaquable, dissoudre la 

 partie non combinée au moyen d'un réactif conve- 

 nable. Ainsi, dans les alliages cuivre-étain avec 

 excès d'étain, on dissout l'excès de ce mêlai par 

 l'acide chlorhydrique coneeuln' (jui laisse inal- 

 térée la combinaison Si[C(r': dans les alliages 

 cuivre-zinc avec excès de zinc, on dissout le zine 

 par le chlorure de plomb qui laisse inaltérée l.i 

 combinaison Zn-Cu. Mais (;etle méthode a été peu 

 employée jusqu'ici ; elle n'a guère servi qu'à con- 

 tr(')ler les résultats oblenus antéricuremeiiL par 

 des procédés différents. 



C''j/!(li'si)i,i . — En résumé, le fait saillaol <iui se 

 dégage de l'ensemble de ces études est l'existence. 

 dans un certain nombre de cas, de combinaisons 

 délinies, qui ont une intluence capitale sur toutes 

 les propriétés des alliages : dureté, fusibilité, cod- 

 ductibilité électrique, etc. Les méthodes qui oïd 

 été mises en onivre pour caractériser ces combi- 

 naisons pourront, sans difficulté, être (;m]iloyi'es 

 dans tous les cas semblables. 



Un second lait, qui ne se dégage pas aussi iielle- 

 ment, mais se laisse cependant entrevoir, i -I 

 qu'à C("ité des combinaisons délinies il doil exi- 

 ler des mélanges isomorphes, ee^l-a-dire de> 

 espèces de combinaisons à proportion variable 

 dont l'importance ne serait pas moiiulre (jue celle 

 des véritables ciimljioaisons. Les recherches :i 

 venir diront ce (|u'il y a de liuide ihdis celle suppn^ 

 sillon. — Dans tous les cas, il n'enlrerait. dans hi 

 conslitution des alliages que des métaux cristal- 

 lisés, c'esl-à-dire fiue rassimilalimi souveni l'aile 

 des alliages aux dissolutions el aux verres sérail 

 dénuée de tout fondement. H. Le Chatelier. 



IlifTiiiiii-ul- en clipr ik-v J[inc>;. 

 l'iolosseur A l'Ecole supc'nfiiiv îles JIîul-s. 



